200 R- Brauns, Die optischen Anomalien der Krystalle. 



teldspath, gewisse Mischungen befinden sich in einem labilen Gleichgewichts- 

 zustand: durch Änderung von Druck oder Temperatur können monokline 

 Mischungen triklin , trikline monoklin . werden. Der Mikroklin war ur- 

 sprünglich ein natronhaltiger monokliner Kalifeldspath und ist erst durch 

 den lang andauernden Druck des Gebirges triklin geworden." 



Bei Zinkblende wird gezeigt, dass die doppelbrechenden nach 

 (111) und 202 (211) orientirten Streifen durch Druck entstanden sind und 

 ihr Auftreten mit der Gleitflächennatur dieser Flächen zusammenhängt; 

 durch gelinden, senkrecht gegen die Oberfläche eines Spaltblättchens aus- 

 geübten Druck können sehr leicht doppelbrechende, nach Oktaederflächen 

 orientirte Streifen hervorgerufen werden. Alle an der Zinkblende beob- 

 achteten optischen Anomalien sind als solche Druckwirkungen zu erklären. 



Von reinem Bleinitrat wurden Krystalle beobachtet, die dadurch 

 doppelbrechend waren, dass sie während des Wachsens von andern gleich- 

 zeitig wachsenden Krystallen gepresst worden waren. Um Mutterlaugen- 

 , einschlösse in Krystallen von Bleinitrat entstehen doppelbrechende Strei- 

 fen (vier- oder sechsstrahlige Sterne, deren Arme wieder die Eichtungen 

 von Gleitflächen andeuten), wenn die Krystalle vorsichtig stark erwärmt 

 werden. Die Doppelbrechung entsteht durch den Druck, welchen der 

 Einschluss auf die Krystallmasse ausübt. Analog ist die anomale Doppel- 

 brechung um Einschlüsse in natürlichen Krystallen zu erklären. 



Von Diamant wurden viele Krystalle untersucht und die charak- 

 teristische Doppelbrechung einiger wird beschrieben; sie hat am meisten 

 Ähnlichkeit mit der gekühlter Gläser. 



Bei Senarmontit wird gezeigt, dass man aus Senarmontit und 

 Valentinit durch Sublimation reguläre Oktaeder (neben rhombischen Tafeln) 

 darstellen kann, die keine Spur von Doppelbrechung zeigen. Die Existenz 

 von regulärem Antimonoxyd ist damit bewiesen und es wird angenommen, 

 dass auch Senarmontit regulär und nur durch Spannung anomal doppel- 

 brechend ist. 



Besonders eingehend wurden die regulären Mischkrystalle von 

 Blei- und Baryumnitrat untersucht; über ihr Verhalten siehe unten. 

 Dasselbe gilt von Alaun. 



Die bis jetzt vorliegenden, an regulären, durch isomorphe Bei- 

 mischung optisch anomalen Krystallen angestellten Beobachtungen zeigen, 

 dass die optische Structur dieser Krystalle von der äusseren Begrenzung, 

 d. h. von der Zahl und geometrischen Symmetrie der am Krystall vor- 

 handenen Flächen abhängt. Die Krystalle sind nämlich: 1. einfach bre- 

 chend nach den Würfelflächen; 2. doppelbrechend, optisch einaxig 

 nach den Oktaederflächen, die optische Axe ist zur Oktaederfläche 

 senkrecht; 3. doppelbrechend, optisch zweiaxig nach den Rhomben- 

 dodekaeder flächen, die Ebene der optischen Axe fällt in die Rich- 

 tung einer Diagonale, die (erste) Mittellinie ist senkrecht zur Fläche; 

 4. doppelbrechend, optisch zweiaxig nach den Ikositetraeder flächen, 

 die Ebene der optischen Axen ist normal zur symmetrischen Diagonale, 

 die erste Mittellinie normal zur Fläche; 5. doppelbrechend, optisch zwei- 



